151 



Zur Kontrolle wurden 0,5 g Substanz ebenso behandelt, wo- 

 bei sich 0,223 = 44,6o/o Glühverlust ergaben. 



c) Kalk: 



0,2355 g Substanz in Salzsäure gelöst, filtriert und mit 

 Ammoniak und Ammoniumoxalat versetzt, ergab nach Glühen 

 des Niederschlages bis zu konstantem Gewicht 0,1295 g 5= 

 54,990/0 CaO. 



Da die Auswitterung keine alkalische Eigenschaft zeigte, 

 muss der Kalk vollständig an Kohlensäure gebunden sein. Der 

 gefundenen CaO Menge entsprechen 43,20o/o COj, welche vom 

 Gesammt-Glühverlust abzuziehen ist ; der Rest wurde als Wasser 

 und organische Substanz angenommen. 



Die Auswitterung besteht demnach aus: 

 Kalk (CaO) 54,99o/o 



Kohlensäure (GO2) 43,20 1 44,77o 



Wasser u. org. Substz. 1,50 ) Glühverl. 

 Unlösliches 0,40 



100,09 



2. Auswitterung vom Profil der Brücke. 



Die weisse Salzschicht war von Ziegelstückchen 

 mechanisch nicht vollständig zu trennen. Sie löste sich 

 jedoch sehr schnell in Wasser auf. Eine qualitative 

 Prüfung der wässrigen Lösung ergab die Abwesenheit 

 von Kalk und Magnesia; gefunden wurde Schwefelsäure, 

 Kohlensäure und Alkali (Natrium). 



a) Wasser : 



5,910 g lufttrockene Substanz wurde bei 110" bis zu konstantem 

 Gewicht getrocknet. Es ergab sich ein Verlust von 1,650 g == 

 27,92% Wasser. 



b) Unlösliches : 



Die bei 110" getrocknete Substanz wurde mit Wasser ge- 

 kocht, wobei sich das Salz sofort löste, während die Ziegelbrocken 

 zurückblieben. Letztere wurden abfiltriert und bei 110" getrocknet. 

 Es ergab sich 2,456 g = 4;l,567o Unlösliches. 



c) Schwefelsäure : 



Das vorher erhaltene Filtrat wurde bis zu 500 cbcm auf- 

 gefüllt und 100 cbcm hiervon mit Salzsäure und Chlorbarium 

 versetzt. Es ergaben sich 0,099 g BaSO^ = 2,87% SO3. 



d) Alkah: 



Von demselben Filtrat wurden 100 cbcm in einer Platin- 

 schale eingedampft, mit etwas Schwefelsäure versetzt, letztere 

 abgeraucht und zum Schluss längere Zeit geglüht. Erhalten 

 wurden 0,461 g Natriumsulfat = 39,OOo/o Na^SO^. 



11* 



